176 MESURE DE L'INTENSITÉ D AIMANTATION 



magnétométrique, avec des ellipsoïdes allongés. Il 

 remarque que, entre 800 et 1300 gauss, l'aimantation 

 n'augmente guère que de 0,5 pour cent de sa valeur, 

 et croit pouvoir en conclure que la saturation est 

 atteinte (1688 unités). 



Par contre, les expériences de Du Bois et Taylor 

 Jones 1 semblent montrer que la saturation correspond 

 à une intensité d'aimantation beaucoup plus élevée, qui 

 serait à peine accessible dans les champs réalisables. 

 Ils trouvent, en effet, pour ne citer qu'un exemple, 

 que, pour un fer doux, l'intensité d'aimantation croît 

 • le I 780 à 1 850 entre 5000 et I 5.000 gauss. 



La principale cause d'incertitude des mesures 

 d'induction faites dans l'entrefer d'aimants puissants 

 provient de ce que l'aimantation des pièces polaires 

 n'est pas rigide, comme on l'a souvent supposé impli- 

 citement, mais qu'elle est influencée par les déplace- 

 ments de la substance. J'ai déjà décrit sommairement 2 

 la méthode nouvelle que j'ai employée ici et qui 

 permet de réduire considérablement ce retentissement 

 sur les pôles de l'aimant et, comme je vais le montrer, 

 l'enfermer entre des limites étroites et bien connues. 



La détermination de la loi de l'approche vers la 

 saturation, qui est le complément indispensable de la 

 mesure de l'intensité d'aimantation dans les champs 

 élevés, a été poursuivie en même temps, elle a d'ail- 

 leurs par elle-même un certain intérêt. 



Dansl'intervalle. .M. A. Droz 3 a l'ait à ma demande, et 



1 H. Du Bois et Taylor Jones. Elektrotech. Zeitschr., t. XVII, 

 p. 543; 1896. 



s P. Weiss. C. B., t. 145, p. 1155 ; 1907. 



8 A. Droz. Thèse, Zurich 1909 et Archives des Se. phys. et nat. 

 1909, t. XXIX, p. 204. Voir plus loin. 



